— 1416 — 



полосы Шайтанки, давшихъ обильный и цѣнный матеріалъ берилловъ и то- 

 пазовъ. Послѣдніе годы мѣсторожденіе работалось мало и безсистемно. 



Небольшой матеріалъ, нмѣющійся у меня въ распоряженіи изъ этой 

 ямы, состоитъ изъ 8 кристалловъ. Часть изъ нихъ (3 образ.) является въ 

 видѣ свѣтлыхъ, водянопрозрачныхъ, величиной до 1% см. по оси Z кристал- 

 ловъ, съ ясно выраженнымъ характеромъ явленій роста. Какъ показываетъ 

 чертежъ 1 одного изъ этихъ кристалловъ, они характеризуются сильнымъ 

 развитіемъ призмы М {110} и 1 {120}. Дома f {011} замѣтно преобладаетъ 

 надъ у {021}, которая иногда совершенно заростаетъ. Базопинакоидъ с 

 {001} съуженъ сильнымъ развитіемъ шірамидъ: і {113}, u {112}, о {111}. 

 Другія Формы рѣдки, развиты гораздо слабѣе: ѵ {122} х {123} b {010}, 

 n {140}. Кристаллы были измѣрены на двукружномъ гоніометрѣ Гольд- 

 шмидта. Результаты измѣренія вмѣстѣ съ теоретическими углами, взятыми 

 изъ таблицъ Goldschmidt'a 1 приведены въ таблицѣ. Всѣ наблюдавшіяся 

 Формы нанесены на гномоническую проекцію (черт. 3) и какъ плоскости 

 роста отмѣчены сплошными кружками. 



Индексы. 



Goldschmidt 



Результаты измѣреній 

 — среднее. 



Число 

 кристал. 



Число 

 измѣр. 







Ф 



Р 



Ф 



Р 







с 



001 





0,00 





0,02' 

 89°56' * 



3 



3 



Ь 



010 



0,00 



90°00' 



0°05' 



1 



1 



м 



по 



62,08 



90 00 



62 04 



89 57 



3 



6 



1 



120 



43°25' 



90 00 



43 25 



89 58 



3 



7 



D 



140 



25 19 



90 00 



25 12 



90 00 



1 



1 



f 



011 



00 



43 39 



04 



43 32 



3 



4 



У 



021 



00 



62 20 



07 



62 14 



3 



3 



а 



101 



90 00 



61 00 



89 51 



61 05 



1 



1 



і 



113 



62 08 



34 14 



62°12 



34 13 



3 



8 



И 



112 



62 08 



45 35 



62 12 



45 30 



3 



7 







111 



62 08 



63 54 



62 10 



63 49 



о 



3 



V 



122 



43 25 



52 42 



43 44 



52 36 



1 



2 



У 



123 



43 25 



41 12 



43 35 



41 07 



1 



2 



Въ противоположность этимъ кристалламъ — ясные признаки процесса 

 растворенія выступаютъ на остальныхъ пяти кристаллахъ. Въ начальной 

 стадіи процессъ растворенія ведетъ къ появленію шероховатости на гра- 

 няхъ и, о, d, f, къ закругленію реберъ n / u , %, °/ , % съ сохраненіемъ, 

 однако, первоначальнаго, типичнаго для этого мѣсторожденія облика. Въ 

 дальнѣйшей стадіи процессъ растворенія измѣняетъ первоначальную Форму 

 и приводить къ совершенно новому облику кристалла, со сложной картиной 



Y. Gold schmidt. Krystallographische Winkeltabellen. 1897. Berl. 



